Solidifikasi Deinking Sludge dan Fly Ash Batu Bara Untuk Pemenuhan... : Krisna Adhitya Wardhana, dkk.

## SOLIDIFIKASI DEINKING SLUDGE DAN FLY ASH BATU BARA UNTUK PEMENUHAN PERSYARATAN PENIMBUNAN DI LANDFILL
Krisna Adhitya Wardhana a , Sri Purwati a , Saepulloh a , Toni Rachmanto a a Jalan Raya Dayeuhkolot No. 132 Bandung Telp. 022-5202980, 5202871 Fax. 022-5202871
Diterima : 23 Maret 2011, Revisi Akhir : 25 November 2011

## SOLIDIFICATION OF DEINKING SLUDGE AND COAL FLY ASH TO MEET LANDFILL DISPOSAL REGULATION

## ABSTRACT
Deinking sludge and coal fly ash are classified as hazardous wastes that have to be treated before disposed in landfill. Solidification is an alternative treatment to prevent hazardous materials release to the environment. The research was conducted to find solidification combination formula of deinking sludge and coal fly ash that pass compressive strength test (>10ton/m 2 ) and paint filter test so it can be disposed to landfill. The concretes were made from cement and aggregate (50% deinking sludge and 50% fly ash) on range combination 1:11 - 1:20. In addition, based on pozzolanic characteristic of fly ash, concretes without cement was made. The results showed that solidification products with combination 1:11 - 1:20 have compressive strength that exceed the regulation and passed paint filter test. Combination of 50% deinking sludge and 50% coal fly ash without portland cement addition had compressive strength that met requirement for landfill disposal.
Key words : deinking sludge, fly ash, solidification, landfill

## ABSTRAK
Deinking sludge dan fly  ash batubara termasuk kedalam kategori limbah B-3 yang harus diolah terlebih dahulu sebelum ditimbun di landfill. Proses solidifikasi adalah salah satu pengolahan untuk mencegah tersebarnya kandungan limbah B-3 ke lingkungan. Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan formulasi solidifikasi kombinasi deinking sludge dengan fly ash batubara yang memenuhi persyaratan kuat tekan (> 10 ton/m 2 ) dan uji paint filter sehingga dapat ditimbun di landfill . Penelitian ini dilakukan dengan variasi perbandingan semen terhadap agregat (50% fly  ash dan 50% deinking sludge ) mulai dari 1:11 sampai dengan 1:20 dan juga dilakukan perlakuan agregat tanpa semen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komposisi 1:11 s/d 1:20 memiliki nilai kuat tekan yang jauh melebihi persyaratan dan lolos uji paint filter. Sedangkan hasil dari perlakuan tanpa semen menunjukkan bahwa kombinasi 50% deinking sludge dan 50% fly ash batubara telah  memiliki nilai kuat tekan yang cukup besar dan memenuhi persyaratan penimbunan di landfill .
Kata kunci : deinking sludge , fly ash batubara, solidifikasi, landfill

## PENDAHULUAN
Pengelolaan limbah padat merupakan hal penting yang harus menjadi perhatian bagi industri pulp dan  kertas  agar tidak   menyebabkan timbulnya permasalahan terhadap lingkungan. Industri pulp dan kertas menghasilkan beberapa limbah padat yang perlu mendapat perhatian khusus diantaranya adalah deinking sludge dari
unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan fly  ash batu bara dari unit power  plant . Scott (1995) menjelaskan bahwa industri kertas berbahan baku secondary  fiber menghasilkan deinking sludge dalam jumlah yang lebih besar yaitu 234 kg/ton bila dibandingkan industri kertas berbahan baku virgin pulp yang hanya 58 kg/ton. Demikian pula pada unit power plant , jumlah fly ash yang dihasilkan cukup besar tergantung dari
jenis bahan bakar yang digunakan. Industri pulp dan kertas termasuk industri yang membutuhkan energi dalam jumlah besar. Pada tahun 2005, total produksi kertas Indonesia mencapai 8.207.620 ton ( Indonesian Commercial Newsletter , 2011). Total kebutuhan batubara industri kertas di Indonesia pada tahun 2005 sebesar 2.272.443 ton (Tekmira, 2006). Pembakaran batubara menghasilkan sekitar 5% polutan padat yang berupa abu ( fly ash dan bottom  ash ), di mana sekitar 10-20% adalah bottom  ash dan sekitar 80-90% fly  ash dari total abu yang dihasilkan (Wardani, 2008). Berdasarkan data-data tersebut, industri kertas di Indonesia menghasilkan fly  ash berkisar antara 1,1-1,2% dari total produksi.
Deinking sludge yang dihasilkan dari proses penghilangan tinta kertas bekas mengandung logam-logam berat seperti Pb., As, Cd, Zn, Hg, Cu, Cr, dan Ni. Logam-logam ini berasal dari komponen tinta yang bersifat toksik baik bagi manusia maupun bagi mahluk hidup lainnya. Menurut Peraturan Pemerintah No 18 tahun 1999, deinking sludge dan fly  ash batubara termasuk kedalam kategori limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Penanganan deinking sludge dan fly  ash batu bara diatur dalam Kep-03/Bapedal/09/1995 mengenai persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dan Kep-04/Bapedal/09/1995 mengenai tata cara persyaratan penimbunan limbah B3 ke landfill . Dalam Kep-03/Bapedal/09/1995 dijelaskan bahwa  pengolahan limbah B3 merupakan proses untuk mengubah jenis, jumlah, dan karakteristik limbah B3 menjadi tidak berbahaya dan/atau tidak beracun dan/atau immobilisasi limbah B3 sebelum ditimbun di landfill . Proses pengolahan limbah B3 dapat dilakukan  secara  fisika  dan  kimia,  solidifikasi, dan insinerasi.  Pilihan perlakuan tersebut dipersyaratkan sebelum sludge ditimbun di landfill . Kep-04/Bapedal/09/1995 menyatakan bahwa penimbunan limbah B3 harus dilakukan secara tepat, baik tempat, tata cara maupun persyaratannya. Walaupun limbah B3 yang akan ditimbun tersebut sudah diolah sesuai  persyaratan teknis pengelolaan limbah B3 dalam Kep-03/ Bapedal/09/1995, tetapi limbah B3 tersebut masih berpotensi  mencemari lingkungan karena lindinya. Untuk mencegah pencemaran dari lindi, maka limbah B3 tersebut harus ditimbun pada lokasi yang memenuhi persyaratan sesuai yang diatur dalam Kep-04/Bapedal/09/1995. Tujuan dari penimbunan limbah B3 di landfill adalah
untuk menampung dan mengisolasi limbah B3 yang sudah tidak dimanfaatkan lagi dan menjamin perlindungan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dalam jangka panjang.
Fly  ash batubara merupakan bagian mineral dari batubara yang tidak terbakar pada proses pembakaran batubara di power  plant . Fly  ash ini kaya akan partikel seperti silika, alumina dan kalsium. Ketika bercampur dengan lime Ca(OH) 2 , fly ash akan membentuk campuran semen. Padatan yang mengandung fly ash akan bersifat lebih kuat dan lebih tahan  terhadap reaksi kimiawi (anonim, 2009).  Dalam  persyaratan  teknis  solidifikasi limbah B3, fly ash dapat dijadikan sebagai aditif yaitu sebagai bahan pencampur bersama dengan gypsum , pasir dan lempung. Namun demikian, fly ash juga mengandung logam-logam berat seperti cadmium (Cd), chromium (Cr), cupper (Cu), lead (Pb), nickel (Ni), dan zinc (Zn), sehingga perlu perhatian dalam  penggunaannya sebagai aditif.  Konsentrasi logam-logam  berat yang terdapat pada fly  ash batubara  yang diambil dari  beberapa unit power  plant pada beberapa tempat di Indonesia dan persyaratan baku mutu penimbunan di landfill menurut Kep-04/ Bapedal/09/1995 dapat dilihat pada Tabel 1.
Berdasarkan data tersebut, pada umumnya fly ash yang dihasilkan dari pembakaran  batubara yang digunakan pada berbagai unit power plant memiliki kandungan logam berat dengan konsentrasi lebih kecil dari baku mutu kolom B, kecuali logam Cu dan As. Berarti secara keseluruhan kandungan logam berat tersebut berada diantara konsentrasi yang dipersyaratkan pada baku mutu kolom A dan B sehingga  dalam penimbunannya di landfill masuk dalam kategori II atau landfill persyaratan sedang. Fly ash apabila diberi perlakuan dan kelembaban yang tepat akan bereaksi dengan air menghasilkan bahan yang memiliki sifat semen. Menurut Van Vlack, 1991, reaksi yang terjadi diantara komponen- komponen yang terdapat pada semen (kalsium silika dan kalsium alumina) dengan air adalah sebagai berikut (Van Vlack, 1991) :
Ca 3 Al 2 O 6 + 6H 2 O       →   Ca 3 Al 2 (OH) 12 Ca 2 SiO 4 + xH 2 O         →   Ca 2 SiO 4 .xH 2 O Ca 3 SiO 5 + (x+1)H 2 O  →   Ca 2 SiO 4 .xH 2 O + Ca(OH) 2 Pada Tabel 2 dapat dilihat kandungan mineral pada fly ash yang diambil dari beberapa power  plant di Indonesia.  Mineral dalam fly ash berupa senyawa-senyawa yang didominasi
Solidifikasi Deinking Sludge dan Fly Ash Batu Bara Untuk Pemenuhan... : Krisna Adhitya Wardhana, dkk.
diantaranya oleh silika (SiO 2 ), alumina (Al 2 O 3 ), besi (Fe 2 O 3 ), dan kapur  (IPB, 2003). Keempat senyawa tersebut merupakan oksida-oksida utama penyusun semen dengan kontribusi total dari keempat oksida tersebut kira – kira 90% dari berat semen. Berdasarkan data tersebut, fly  ash dapat dikatakan memiliki cementious value. Silika pada fly  ash akan bereaksi dengan Ca(OH) 2 membentuk ikatan gel yang padat sehingga memperkuat ikatan pada hasil solidifikasi yang dapat bersifat lebih aman bagi lingkungan. Hal ini terjadi terhadap pencampuran fly ash dengan deinking sludge. Setelah mengalami proses dewatering hingga kadar air 35-40 wt %, deinking sludge mengandung kadar abu sekitar
40-70 wt% yang umumnya didominasi oleh senyawa kalsium (Quadi, 2012).  Berdasarkan karakteristik deinking sludge yang mengandung kalsium cukup tinggi dan fly  ash mengandung silika cukup tinggi, maka kombinasi pencampuran antara keduanya diharapkan dapat menghasilkan ikatan yang memiliki sifat semen yang dapat mendukung terjadinya proses solidifikasi.
Solidifikasi  adalah  suatu  tahapan  proses pengolahan limbah B3 untuk mengurangi potensi racun dari kandungan cemaran B3 melalui upaya memperkecil atau membatasi daya larut maupun penyebarannya ke tempat penimbunan akhir ( landfill ). Polutan yang ada pada deinking sludge akan diikat secara fisik membentuk massa monolit
Tabel 1. Konsentrasi Logam Berat pada Fly ash dibandingkan dengan Persyaratan Penimbunan di Landfill Logam berat Konsentrasi (ppm) Baku Mutu (mg/Kg) Kep-04/Bapedal/09/1995. i ii iii iv v vi A B Cadmium (Cd) 11 Tt 2,02 0,430 - 0,05-1,68 50 5 Chromium (Cr) 224 120 25,18 0,811 0,1666 16,93-33,76 2500 250 Cupper (Cu) 298 87 19,43 - 0,334 16,93-44,14 1000 100 Lead (Pb) 19 15 Tt 1,012 0,6386 19,04-38,95 3000 300 Nickel (Ni) - - 26,81 - 2,2186 2,12-23,37 1000 100 Zinc (Zn) 391 153 105,82 - 2,554 4,02-11,3 5000 500 Arsen (As) 10 155 <0,001 <0,01 300 30 Cobalt (Co) - - - 0,091 0,05-2 500 50 Mercury (Hg) tt tt Negatif 0,2-0,64 20 2 Molybdenum (Mo) - - - 2,5-36,35 400 40 Tin (Sn) - - - 36,35-43,91 500 50 Selenium (Se) - - - 1,05-3,5 100 10 Sumber :  i,ii  =  ( http://www.tekmira.esdm.go.id, 2010) iii  =  (Purwati dkk, 2006) iv  =  (Hadiwidodo, 2010) v =  (http://repository.usu.ac.id, 2012)
vi  =  (Purwati dkk, 2007)
Tabel 2. Konsentrasi Mineral pada Fly Ash dari Beberapa Power Plant di Indonesia Parameter Satuan Hasil Analisa i ii iii SiO 2 % 71,88 20-60 41,87 Al 2 O 3 % 10,92 5-35 7,56 CaO % 3,74 1-12 6,09 Fe 2 O 3 % 5,12 10-40 10,33 Sumber  :  i  =  (Hadiwidodo, 2010) ii  =  Wardani, 2008) iii =  (http://repository.usu.ac.id, 2012)
Jurnal Selulosa, Vol. 1, No. 2, Desember 2011 : 102 - 109
dengan struktur yang stabil dan kuat. Hujan atau air tidak dapat membawa atau melarutkan kandungan polutan yang ada pada deinking sludge yang telah mengalami solidifikasi. Dengan demikian,  solidifikasi  merupakan  salah  satu  cara yang relatif efektif untuk mencegah timbulan lindi pada limbah B-3 yang akan dibuang ke landfill . Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji proses solidifikasi beberapa jenis sludge industri. Malviya dan Chaudhary (2008) mengkaji pengaruh interaksi antara berbagai jenis limbah padat seperti sludge yang mengandung logam berat, fly ash , slag , dan filter cake , dengan pengikat seperti semen terhadap kekuatan hasil solidifikasi dan kemampuan mengikat polutan berbahaya. Selain itu, Yi dan Cheong (2003) juga telah melakukan penelitian solidifikasi dan  menjelaskan bahwa fly  ash merupakan material yang baik untuk solidifikasi sludge yang mengandung logam berat dengan komposisi optimum 45% fly  ash , 50% sludge , dan 5% semen. Sedangkan hasil penelitian Radzi et al. (2008) menjelaskan bahwa penggunaan pulverized  fly  ash pada  solidifikasi sludge dari lumpur aktif menghasilkan produk solidifikasi yang memiliki kekuatan 6% lebih besar dibandingkan  hasil  solidifikasi  menggunakan kapur. Pemilihan proses pengolahan limbah B3 didasarkan atas teknologi dan penerapannya, serta hasil evaluasi  atas kriteria yang menyangkut kinerja, keamanan, dan operasi dari teknologi yang digunakan. Penimbunan limbah ke landfill merupakan alternatif yang terakhir apabila limbah sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi industri kertas dalam melakukan pengelolaan lingkungan khususnya terhadap limbah padat deinking sludge dan fly ash batubara yang termasuk sebagai limbah B3 yang akan dibuang di landfill .

## BAHAN  DAN METODE

## Bahan
Bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deinking sludge dari industri kertas dengan bahan baku kertas bekas, abu terbang batu bara ( fly ash ) dari power plant dan portland cement (PC).

## Peralatan
Peralatan yang digunakan pada penelitian ini antara lain mesin press, cetakan dengan dimensi 5cm x 5cm x 5cm, saringan dengan ukuran 60 mesh , container,  ring  stand , dan peralatan gelas seperti gelas piala 1000 mL, gelas ukur 100 mL, dan corong.

## Metode
1.  Karakterisasi Limbah
Tahapan penelitian diawali dengan melakukan karakterisasi  khususnya terhadap kandungan logam berat deinking sludge dan fly ash batubara. Komponen cemaran logam berat dalam deinking sludge dianalisa dan dibandingkan dengan baku mutu kategori landfill menurut Kep.04/ Bapedal/09/1995.

## 2. Perlakuan Solidifikasi
Perlakuan  solidifikasi  pada  penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1, sementara komposisi perbandingan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dilihat  pada Tabel 3. Proses solidifikasi  diawali  dengan  membuat  homogen ukuran deinking sludge terlebih dahulu sebelum dicampur dengan fly  ash dan semen. Proses
Variasi Komposisi Sludge Deinking Fly ash Batubara
Semen
Air
Adonan Cetak Uji Kuat Tekan dan Paint Filter
Gambar 1. Diagram Alir Penentuan Komposisi Limbah pada Proses Solidifikasi
Solidifikasi Deinking Sludge dan Fly Ash Batu Bara Untuk Pemenuhan... : Krisna Adhitya Wardhana, dkk.
pencampuran dilakukan dengan komposisi 1 pc ( portland  cement ) : 11 agregat (50% deinking sludge dan 50% fly  ash batubara), 1:12, 1:13, 1:14: 1:15, 1:16, 1:17, 1:18, 1:20, dan juga dilakukan pencetakan komposisi 50% deinking sludge dan 50% fly ash batubara tanpa  penambahan  semen.    Bentuk  fisik  hasil pencetakan adalah balok berukuran 5 cm x 5cm x 5cm. Setelah masa pengeringan selama 28 hari dilakukan uji kuat tekan ( compressive strength test ) dan uji paint  filter dalam rangka untuk mengetahui kekuatan benda uji dalam menahan beban yang ditempatkan diatasnya.
Tabel 3. Komposisi Campuran Adonan Penelitian Perlakuan Komposisi Semen (Bagian) Agregat* (Bagian) 1 1 11 2 1 12 3 1 13 4 1 14 5 1 15 6 1 16 7 1 17 8 1 18 9 1 20 10 Tanpa semen 100% agregat Keterangan : * Komposisi agregat adalah 50% fly ash dan 50% deinking sludge

## 3. Uji Hasil Solidifikasi
Uji kuat tekan dilakukan untuk mengetahui kekuatan limbah hasil solidifikasi dalam menahan beban yang ditempatkan diatasnya. Persyaratan kuat tekan dari limbah sludge hasil  solidifikasi yang akan dibuang ke landfill adalah  10 ton/m 2 atau 1 kg/cm 2 . Uji kuat tekan dilakukan di Balai Besar Bahan dan Barang Teknik (B4T) Bandung mengacu pada ASTM 109-93. Untuk uji paint filter mengacu pada metode 9095B : Paint Filter Liquid Test US EPA.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakterisasi Limbah
Data karakteristik logam berat dalam deinking sludge dapat dilihat pada Tabel 4. Berdasarkan data karakteristik logam berat, deinking sludge yang digunakan dalam penelitian ini memiliki kandungan
logam berat yang hampir semua parameter konsentrasinya di bawah baku mutu kolom B, kecuali kandungan  Cu yang konsentrasinya melebihi baku mutu kolom B. Berdasarkan karakteristik tersebut maka deinking sludge harus dibuang di landfill kategori II  atau persyaratan sedang. Dalam penimbunannya di landfill sebelumnya dilakukan terlebih  dahulu  proses  solidifikasi  dalam  rangka menghindari kontaminasi pencemar ke lingkungan. Penanganan deinking sludge dengan cara solidifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk memenuhi peraturan Kep. 04/Bapedal/09/1995. Dalam peraturan tersebut juga mempersyaratkan bahwa limbah B3 yang ditimbun ke landfill tidak boleh mengandung zat organik lebih besar dari 10% dan tidak berbentuk cair atau lumpur.  Pencampuran dengan fly  ash yang relatif tidak mengandung bahan organik dan kadar air merupakan bagian dari persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat melakukan penimbunan deinking sludge ke landfill .
Tabel 4. Karakteristik Logam Berat pada Deinking sludge Logam berat Konsentrasi (mg/Kg) Baku Mutu (mg/Kg) Deinking sludge A B Cadmium (Cd) 3,28 50 5 Chromium (Cr) 28,11 2500 250 Cupper (Cu) 202,1 1000 100 Lead (Pb) 71,08 3000 300 Nickel (Ni) 3¸72 1000 100 Zinc (Zn) 65¸65 5000 500 Sumber :  Soetopo, 2004 Hasil penelitian sebelumnya (Soetopo,
2006) menunjukkan bahwa deinking sludge sudah memenuhi baku mutu uji TCLP sebagai persyaratan limbah B3 yang dapat ditimbun ke landfill . Persyaratan lain untuk terpenuhinya persyaratan penimbunan di landfill masih diperlukan uji kuat tekan dan lolos uji paint filter dari  hasil  solidifikasi.  Pencampuran deinking sludge dengan fly ash perlu ditentukan komposisi yang  tepat  agar  hasil  solidifikasinya  dapat memenuhi persyaratan tersebut.

## Perlakuan Solidifikasi
Deinking sludge yang digunakan berwarna kecoklatan dengan bentuk sebagian besar sudah menggumpal sehingga perlu dihomogenkan
ukurannya terlebih dahulu dengan digerus sebelum dicampur dengan fly  ash dan semen. Tujuannya adalah agar dalam pencampuran dengan fly  ash dan semen terjadinya kontak sebagai bahan pengikat lebih optimal. Proses pencampuran dilakukan dengan komposisi  campuran semen, deinking sludge dan fly ash batubara sesuai dengan komposisi pada Tabel 3. Dari wujud fisik setelah tahap pencetakan tampak bahwa penggunaan deinking sludge pada cetakan berpengaruh terhadap warna hasil cetakan. Kubus cetak yang menggunakan komposisi deinking sludge yang lebih banyak, memiliki warna yang lebih cerah jika dibandingkan dengan cetakan yang hanya menggunakan fly  ash dan semen. Hal ini terkait dengan fly ash yang digunakan didalam penelitian ini yang berwarna lebih gelap dari warna deinking sludge. Untuk mengetahui kekuatan mekanis dari hasil  solidifikasi  dilakukan  uji  kuat  tekan.  Data hasil  uji  kuat  tekan  hasil  solidifikasi  masing- masing komposisi dapat dilihat pada Tabel 5.
Tabel 5.Hasil Uji Kuat Tekan setelah Pengeringan 28 Hari
Komposisi Nilai kuat tekan (kg/cm 2 ) Agregat tanpa semen 22 1 : 11 45 1 : 12 33 1 : 13 37 1 : 14 35 1 : 15 31 1 : 16 29 1 : 17 24 1 : 18 23 1 : 20 18 Sumber: Hasil pengujian, 2010
Berdasarkan hasil pengujian  diatas didapatkan bahwa secara keseluruhan, komposisi-komposisi yang dicoba dalam penelitian ini setelah mengalami proses pengeringan selama 28 hari ternyata memiliki nilai kuat tekan yang jauh melebihi persyaratan kuat tekan yang diatur oleh Kep-03/ Bapedal/09/1995 yaitu 10 ton/m 2 = 1 kg/cm 2 sehingga semua komposisi yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi persyaratan sebagai hasil  solidifikasi.  Hasil  penelitian  menunjukkan bahwa penambahan semen yang semakin banyak cenderung meningkatkan nilai kuat tekan hingga 45 kg/cm 2 pada perbandingan 1:11 (Tabel 5). Komposisi pencampuran tersebut telah memenuhi
persyaratan kuat tekan  untuk produk bata beton pejal ( SNI 03-0349-1989 mengenai bata beton pasangan dinding) dengan tingkat mutu  III (35 kg/ cm 2 ). Kondisi ini dapat menjadi pertimbangan untuk kajian pemanfaatan hasil solidifikasi menjadi produk bahan bangunan, sehingga dapat meningkatkan nilai tambah limbah daripada dibuang ke landfill . Mengingat kuat tekan yang dipersyaratkan hanya 1 kg/cm 2 , maka komposisi perbandingan semen dan campuran ( fly ash dan deinking sludge ) dapat terus ditingkatkan melebihi komposisi 1:20 yang berarti akan memperbanyak konsumsi limbah ( deinking sludge dan fly  ash ) dan mengurangi konsumsi semen. Komposisi tanpa semen yang dilakukan pada proses solidifikasi deinking sludge dengan fly ash dalam penelitian ini ternyata masih memiliki kuat tekan yang cukup besar diatas persyaratan. Hal ini merupakan keuntungan dari pencampuran limbah B3 yang karakteristiknya saling mendukung dalam proses solidifikasi. Industri tidak perlu lagi menyediakan semen sebagai bahan pengikat yang harganya cukup mahal sehingga jelas menguntungkan secara ekonomi  dan juga ditinjau dari aspek  lingkungan . Kuat tekan yang cukup besar pada komposisi tanpa semen tersebut berasal dari fly ash yang merupakan pozzolan yang apabila bercampur dengan kapur, akan membentuk komponen semen. Beton yang dibuat dengan fly ash akan sedikit lebih rendah kekuatannya daripada beton yang  berbasis straight  cement , namun setelah pada hari ke 28 kekuatannya sama dan dalam jangka waktu 1 tahun akan memiliki sifat yang lebih kuat (anonim, 2009). Deinking sludge yang kaya akan material anorganik mendukung terjadinya  pengerasan bila dicampur dengan fly ash yang berfungsi sebagai bahan pencampur sekaligus sebagai bahan pengikat pengganti semen.
Tabel 6. Hasil Paint Filter Test Komposisi Pengamatan ( mesh 60) t = 5 menit t= 10 menit 1 : 11 Lolos uji Lolos uji 1 : 12 Lolos uji Lolos uji 1 : 13 Lolos uji Lolos uji 1 : 14 Lolos uji Lolos uji 1 : 15 Lolos uji Lolos uji 1 : 16 Lolos uji Lolos uji 1 : 17 Lolos uji Lolos uji 1 : 18 Lolos uji Lolos uji 1 : 20 Lolos uji Lolos uji Tanpa semen (50%:50%) Lolos uji Lolos uji Sumber: Hasil pengujian, 2010
Solidifikasi Deinking Sludge dan Fly Ash Batu Bara Untuk Pemenuhan... : Krisna Adhitya Wardhana, dkk.
Dari hasil pengujian pada Tabel 6, dapat diketahui bahwa semua komposisi memenuhi persyaratan uji paint filter , yaitu tidak ada yang lolos dari fiter dengan mesh 60 setelah 5 dan 10 menit pengamatan. Berdasarkan hasil uji tersebut, semua komposisi yang dilakukan dalam penelitian ini  telah memenuhi persyaratan uji kuat tekan dan uji paint  filter yang disyaratkan oleh Kep-03/Bapedal/09/1995. Berdasarkan aspek efektivitas dan aspek ekonomi bagi industri, komposisi 50% deinking sludge dan 50% fly  ash tanpa penggunaan semen adalah merupakan  komposisi  solidifikasi  yang  paling efektif dan menguntungkan. Perlakuan ini dapat direkomendasikan untuk diterapkan di industri kertas yang memiliki kedua limbah B3 tersebut sebelum dibuang ke landfill .

## KESIMPULAN
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pencampuran deinking sludge dan fly ash batu bara sebagai limbah B3 dengan semen pada komposisi 1: 20 (komposisi agregat 50% sludge : 50% fly ash ),  menghasilkan    produk  solidifikasi  yang memiliki nilai kuat tekan jauh diatas persyaratan yang diatur oleh Kep-03/Bapedal/09/1995 yaitu 1 kg/cm 2 dan telah memenuhi uji paint  filter untuk dapat ditimbun di landfill . Penambahan semen makin besar akan menghasilkan produk solidifikasi dengan nilai kuat tekan  makin besar pula, yang dapat menjadi pertimbangan untuk pemanfaatan limbah. Hasil penelitian pada pencampuran 50% deinking sludge dan 50% fly  ash batubara tanpa menggunakan semen masih  dapat  menghasilkan  produk  solidifikasi dengan kuat tekan  cukup besar yang  memenuhi persyaratan dan lolos uji paint  filter . Hal ini merupakan rekomendasi  bagi industri kertas dalam  melakukan  solidifikasi  untuk  limbah B3 nya yang akan dibuang di landfill terutama dari aspek ekonomis karena tidak perlu lagi menyediakan semen sebagai bahan pengikat

## DAFTAR PUSTAKA
Anonim. “ Fly  ash  for  Concret e”. Headwater Resources. 2009
Hadiwidodo, M., 2010. Kajian Waktu  Pencemaran Lingkungan  Akibat Pemanfaatan Limbah Fly  ash Sebagai Bahan Pembuatan Paving Block. Jurnal Presipitasi . Vol.7, No.1.
http://www.datacon.co.id/Pulp-2011Industri. html
http://www.tekmira.esdm.go.id/kp/Batubara/ toksisitas.asp h t t p : / / r e p o s i t o r y . u s u . a c . i d / handle/123456789/30701.
Indonesian Commercial Newsletter. 2011. Profil Industri Pulp dan Kertas.
Irpan. 2012. Penentuan   Kadar   Ion   Logam Berat    Dalam    Debu    Batubara   Dengan Metode  Inductively  Couple  Plasma-Mass Spectroscopy (ICP-MS) .
Keputusan Kepala Bapedal No.3 Tahun1995 Tentang Persyaratan Teknis Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.
Keputusan Kepala Bapedal No 4 Tahun 1995 Tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Khaerunisa, H., 2010. Toksisitas Abu Terbang dan Abu  Dasar  Limbah  PLTU  Batubara  yang Berada di Sumatera dan Kalimantan Secara Biologi.  Puslitbang  Teknologi  Mineral  dan Batubara . Laporan Perkembangan tahun 2003 “Studi Penyusunan Pedoman Pemanfaatan Limbah Padat Industri Pulp dan Kertas Untuk Lahan Kehutanan”. Fakultas Matematika dan IPA, Institut Pertanian Bogor.
Malviya, M., dan R. Chaudhary. 2006. Factors Affecting  Hazardous  Waste  Solidification/ Stabilization: A Review. Journal  of Hazardous  Materials . Vol. 137, No. 1, Hal 267–276. Ouadi, M., J. Brammer, A. Hornung, dan M. Kay. 2012. Waste to Power. Tappi  Journal . Vol. 11, No. 2, Hal. 55–64. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
Purwati, S., Rina S. Soetopo, Setiadji, dan Y. Setiawan. 2006. Potensi dan Alternatif Pemanfaatan Limbah Padat Industri Pulp dan Kertas . Berita Selulosa. Vol. 41, No. 2, Hal 67-79. Purwati, S., Rina S. Soetopo, Y. Setiawan. 2007. Potensi Penggunaan Abu Boiler Industri Pulp dan Kertas Sebagai Bahan Pengkondisi Tanah Gambut Pada Areal Hutan Tanaman Industri. Berita Selulosa Vol. 42, No. 1, Hal 8–17.
Radzi, F Bin M. Omar, M. H. Isa, S. Rahman, M. Kutty, A. Malakahmad, dan M. N. Adlan.
2008. Solidification/Stabilization  of  Waste Activated  Sludge  from  Petroleum  Refinery . International Conference on Environment. Scott, G. M. Sludge Characteristics and Disposal Alternatives for The Pulp and Paper Industry. Proceeding  of  the  1995  International Environmental Conference ; 1995 May 7-10; Atlanta, GA. Atlanta, GA: TAPPI Press :
269-279; 1995
SNI 03-0349-1989. Bata Beton untuk Pasangan Dinding.
Soetopo, R. S., S. Purwati, dan K. Septiningrum.
2004. Pemanfaatan Aktivitas Lumbricus Rubellus Untuk Penanganan Limbah Padat Proses Deinking di Industri Kertas. Berita Selulosa. Vol. 40, No.1, Hal 25-35. Soetopo, R.S.,Purwati, S , 2006. Karakteristik Vermikompos Dari Limbah Padat IPAL Industri Kertas. Berita  Selulosa. Vol. 41,
No.2, Desember 2006: 80-89.
Tim Kajian Batubara Nasional. 2006. Batubara Indonesia. Pusat Litbang Teknologi Mineral dan Batubara.
Van Vlack,  L. H.  1991. Ilmu  dan Teknologi Bahan edisi  5.  Erlangga. Jakarta. Wardani, P. B. R., 2008. Pemanfaatan Limbah
Batubara (Fly Ash)  untuk Stabilisasi Tanah Maupun  Keperluan Teknik Sipil Lainnya dalam  Mengurangi  Pencemaran Lingkungan. Pidato Pengukuhan Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar pada Fakultas Teknik Universitas diponegoro.
Yi, O. C. dan  C. P. Cheong. 2003. Solidification of Industrial Waste Sludge with Incineration Fly  ash  and  Ordinary  Portland  Cement. 9 th National Undergraduate Research Opportunities Programme Congress. Nanyang Technological University.